658 Magnetise] !' Ki-'-nschaften der Stoffe 



von Magnetstahl: Die Magnetisierungskurve Stahls .stets recht betrachtlich erscheinen, 

 steigt langsam an, die Maximalpermeabilitat wahreud sie bei einem Stiick weichen Eisens 

 ist noch geringer, als beim GuBeisen, die von denselben Dimensionen infolge seiner 

 Induktion ist auch bei der hohen Feldstarke auBerordentlichgeringen Koerzitivkraft nahe- 

 von = 240 noch niedrig, ebenso der hier zu verschwindet. Ist die wahre Magnetisie- 

 nicht arigegebene Sattigungswert von der rungsschleife der Stahlsorte bekannt, so 

 GroBenordnung 4^ M ax = 18000 niedriger, findet man daraus nicht nur die wahre Re- 

 als beim weichen Stahl, wenn auch hotier, manenz, sondern man kann daraus fur ein 

 als beim GuBeisen, und zwar wird derselbe Ellipsoid und einen Stab von gegebenem 

 meist erst bei relativ sehr hohen Feldstarkeu, Dimensionsverhaltnis auch die scheinbare 

 - etwa =5000 bis 6000 -- erreicht, wall- Remanenz zum Voraus berechnen; bei ge- 

 rend weiches Eisen schon bei etwa 2000 GauB schlitzten Ringen uud Hufeisenmagneten 

 gesattigt ist. Die Hystereseschleife ist auBer- ist das kaum angenahert moglich. 

 ordentlich breit (vgl. auch Fig. 3 Nr. 5), Die Kennzeichen guten Materials fur 

 die Koerzitivkraft daher sehr groB, die Re- permanente Magnete sind also: GroBe 

 manenz maBig hoch. wahre Remanenz verbunden mit hoher Koer- 



Remanenz und Koerzitivkraft sind es, zitivkraft, zwei Eigenschaften, die sich aller- 



die bei den permanenten Magneten eine dings nur innerhalb gewisser Grenzen ver- 



Hauptrolle spielen. Die allgemein verbreitete einigt finden. In der folgenden Tabelle 3 



Ansicht, daB die Remanenz von gehartetem sind die von Frau Curie bestimmten charak- 



Stahl stets viel holier sei als .diejenige von teristischen Werte verschiedener Magnet- 



reinem Eisen, beruht auf einem Irrtum; meist stahlsorten zusammengestellt. Dabei be- 



ist das umgekehrte der Fall, und dies gilt deutet t die giinstigste Hartungstemperatur, 



auch von den auBersten Werten, denn die C die Koerzitivkraft, R die Remanenz, 93 



Remanenz des weichen Eisens kann bis gegen die Induktion fur die Feldstarke 500, E den 



15000 steigen, diejenige des harten Stahls Hystereseverlust pro ccm; die Indizes s 



ubersteigt selten 11000. Der erwahnte Irr- und r geben an, ob die betreffenden Werke 



turn ruhrt daher, daB man meist nicht die an Staben von 20cm Langeundlqcm Quer- 



wahre, sondern die scheinbare Remanenz schnitt, die nahezu bis zur Sattigung magne- 



im Auge hat tisiert waren, oder an geschlossenen Ringen 



Die wahre Remanenz ist eine Material- gewonnen wurden. Die auBerordentlich 



Eigenschaft, die man bei einem zyklischen, groBe Differenz zwischen dieser scheinbaren 



bis zu hohen Feldstarken ausgedehnten und wahren Remanenz zeigt sich namentlich 



MagnetisierungsprozeB findet, wenn der zu bei den beiden ersten Proben, wo die wahre 



untersuchende Korper die Form eines ge- Remanenz 7850 und 10490 cgs-Einheiten 



schlossenen Ringes hat, oder wenn ein Probe- betragt, die scheinbare dagegen nur 400 und 



stab durch ein Joch von groBem Querschnitt 2800, eben, weil die Koerzitivkraft nur relativ 



geschlossen ist, oder endlich, wenn die Lange gering ist. Bei dem Stahl von Allevard da- 



eines drahtformigen Probestiicks sehr groB gegen, welcher ungefahr die gleiche wahre 



ist gegen seinen Durchmesser; in diesem Remanenz besitzt wie das zweite Material 



Shine wird auch der Ausdruck ,,Remanenz" von Firminy, dagegen die dreifache Koerzi- 



in den vorliegenden Ausfuhrungen stets ge- tivkraft, ist auch die scheinbare Remanenz 



braucht. Schneidet man dagegen aus dem 2,5mal so groB. 



Ring ein Stiick heraus, oder nimmt man den Man verlangt nun von einem guten per- 



Stab aus dem Joch, so bilden sich an den manenten Magnet nicht nur, daB er kurz 



Enden Belegungen von freiem Magnetismus nach der Herstellung eine hohe Remanenz 



(Pole), die entmagnetisierend wirken, und besitzt, sondern daB er sie auch dauernd 



zwar um so starker, je kiirzer, gedrungener unverandert behalt. Ohne weiteres ist dies 



der Stab, je weiter der Schlitz des Kreises, wohl bei keinem Material der Fall; jeder 



je breiter das Maul des Hufeisenmagnets frisch hergestellte permanente Magnet ist 



ist. Diese scheinbare Remanenz also hangt empfindlich gegen Erschiitterungen und 

 nicht nur vom Material, sondern auch von ! starke Temperaturschwankungen, und ver- 



den Dimensionen des Probestiicks ab und | liert durch dieselben einen Teil seiner Rema- 

 kann, je nach diesem Dimensionsverhaltnis, : nenz, und zwar hangt die Empfindlichkeit 



bei gleichem Material bald groB, bald klein i gegen auBere Storungen sowohl von der Art 



sein. Andererseits ist die entmagnetisierende i des Materials ab, also namentlich vom 



Wirkung der Enden um so geringer, je groBer Kohlenstoffgehalt und anderen Zusatzen, 



die Koerzitivkraft ist, und aus diesem 

 Grunde wird die scheinbare Remanenz, die 

 wir im gewohnlichen Leben nur bemerken 

 (denn die wahre Remanenz des geschlossenen 

 Kreises macht sich nach auBen hin uberhaupt 

 nicht bemerkbar), bei einem Stiick geharteten 



als auch von der Art und der Temperatur 

 der Hartung. In jedem Fall ist es vorteilhaft, 

 permanente Magnete vor dem Gebrauch nach 

 dem Strouhal-Barusschen Verfahren zu 

 ,,altern", indem man sie zunachst einige Zeit 

 einer Temperatur von 100 aussetzt und dann 



